DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. iP- 

 reconmi que cliaqiie raffinage confomiv.e I'un dans I'aiitrc environ qiiatrc 

 cents fagots de 4 pieds y i 5 pieds de long fur 1 pieds de circonfcrcnce; Q ^ y ^ 

 comme la flamme dii fagot tourmente bcaiifoup phis le fourneaii , que 

 lie fait cc-lle du bois de corde, on emploie fort iouvent dc ce dernier, Jinnee lyjo. 

 I'operation n'en devient pas plus chere -, pour en briiler moins , on retrccit „ . . , 

 la chaufte , corarue on pent le voir dans le plan lupcneur , par la ligne b^ij^ 

 Tion&ais {fig. z, B ); lorlqu'il eft refendu, trois moules ou voics au plus 

 faifant enfcmble 184 pieds cubes de bois blanc, comme tremble &: pcu- 

 plier, fuffifenf, iorlque le bois eft tres-lcc foit en fagot, foit en bois de 

 corde, on en brule encore nioins que la qusntite ci-deffus : un maitre 

 raftincur Sc deux aides conduifent le raftinage. 



Le charbon do terre peut s'cniployer utilement ponr ropcration dent Le charbon de terre 

 je vicnsde parler, I'epreuve en a cte faites; il eft vrai qu'iine dcmi heurj P<^"^'f«e'npl")«aii 

 aprcs que le cuivre fut fondu , voyant qu'il n'avancoit pas autant qu'avec''' "^^' 

 le bois, )e fis achever le raftinage avec des fagots bien fees, & je con- 

 feilierois d'en ufer toujours de meme ll on avoit une mine de charbon 

 affcz i pottee pour que Ion put preferer fon ufage i celui du bois, parce 

 que lorfque le cuivre approche de fa perfediion , il feroit \ craindre que 

 i'adJe vitriolique du charbon ne fcorifiat une partie du cuivre, aulieu 

 qu'on ne court pas les memes rilques tant que le cuivre noir contient du 

 fer & du zinc avec lefquels I'acide vitriolique a plus d'arfinitc. 



Un raftinage de cinquante quintaux de cuivre noir, rend ordinairement TXch^t da cuh- e 

 quarc ntc-cinq ^ quarante-lix quintaux de cuivre rofette , ce qui fait un *'"■ "'^"'■i^SSfi- 

 dcclict de huit ^ neuf pour cent-, mais ce dechet n'eft qu'apparent, puif- 

 que, par des ellais reiteres, on a reconnu que fon dechet reel n'ctoit que 

 de quatre &, demi pour cent, parce qu'il refte toujours bcaucoup de cuivre 

 dans les craffes •, on fait que dans quelque fourneau que ce foit les fcories 

 provenant du raftinage font toujours riches en cuivre : ce dschet a etc 

 cop.ftate en 1760 par un eifai de deux cents quintaux de cuivre noir en 

 quatre raffinages, dont les cralfes furent fondues fepaicment dans un four- 

 neau a nianche-, il eft auffi prouve que le cuivre fait environ un pour 

 cent moins de dcchct dans ce fourneau que iur le petit foyer ije crois 

 qu'on peut attributr cette difference \ ce que Tom perfcftionne dans une 

 feuie operation , une quantite de cuivre qui en exige au moins vingt fur 

 le petit foyer •, on fait que Ton ne peut raftiner du cuivre fans qu'il n'y 

 en ait toujours un peu qui fe fcorihe avec les niatieres qui lui font ttran- 

 gerc's; plus le volume eft grand, plus la quantite qui fe fcorifie tft moindre 

 Il proportion : d'.iilleurs le petit foyer eft un fourneau ouvert d'oii Ton 

 s'appercoit que le foiiftlet cnleve des petites parties de cuivre qui fe re- 

 pandent dans la fonderie, la violence du vent en enleve auffi par la che- 

 minie •, on en ramalfe une partie en AUeniagne , en pratiquant une petite 

 chambre dans la chemince des petits foyers i raftiner le cuivre : quant i la 

 diff^erence pour la confommatien du bois, il eft prouve que la depenfe 

 du grand fourneau, eft moindre des deux tiers de celle qu'exige en charbon 

 le ratlinage fur le petit foyer. On peut voir par la dcfcription que je vicns 

 ds donncr, que Ic fourneau i raiEner Ic cuivre, conlliuit aiuc mines de 



